TCVN8267-5:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8267-5:2009 về Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định thời gian không dính bề mặt TIÊU CHU Ẩ N QUỐC GIA TCVN 8267-5 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 5: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN KHÔNG DÍNH BỀ MẶT S tructural silicone sealants - Test methods - Part 5: Determination of tack- fr ee time 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian không dính b ề mặt của s ilicon x ả m khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau l à cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8267-1 : 2009, Silicon x ả m khe cho kết cấu xây dựng - Phần 1: Xác định độ chảy. 3. Nguyên tắc Xác định cường độ bám dính của mẫu thử kéo được tạo thành bằng cách cho mẫu thử vào khuôn hình chữ nhật kích thước (L x W x H = 50,8 x 9 , 5 x 12,7) mm được ghép từ hai tấm kính nổi kích thước (6,3 x 25,4 x 76,2) mm có chèn ở dưới và hai đầu bằng miếng đệm polytetra f luoretylen (te f lon). Mẫu được ổn định ở các điều kiện quy định , sau đó được kéo với tốc độ 12,7 mm/min. 4. Lấy mẫu Theo Đi ề u 5 của TCVN 8267-1 : 2009. 5. Thiết bị và dụng cụ - Quả cân hình chữ nhật , kích thước (41 x 19) mm, chiều dày được thiết kế sao cho quả cân có khối lượng 30 g. - Sáu mảnh polyetylen trong suốt loại khối lượng riêng thấp, kích thước (dài x rộng x dày) = (127 x 25 x 0,15) mm. - Sáu tấm phẳng hình chữ nhật bằng vật liệu đặc , ví dụ như thép tráng kẽm hay nhôm kích thước (dài x rộng) = (152 x 76) mm. - Khuôn hình chữ nhật bằng đ ồ ng, thép hoặc vật liệu tương đương khác, chiều dày 3,2 mm, kích thước trong (95 x 25,4) mm, kích thước ngoài (120 x 31) mm. - Thước kim loại thẳng . - Cân , độ chính xác 0,1 g. - Đ ồ ng hồ , có thể đo được phút và gi ờ . 6. Cách tiến hành 6.1. Tạo tấm mẫu thử - Ổn định mẫu thử (hoặc các thành phần của mẫu thử) còn nguyên trong bao kín tối thiểu 24 h ở điều kiện chuẩn. Đối với mẫu thử một thành phần cần khoảng 250 g trước khi tiến hành thử; đối với mẫu thử nhiều thành phần cần khoảng 250 g thành phần chính với một lượng chất đóng rắn tương ứng theo quy định của nhà sản xuất. - Lau sạch khuôn và tấm phẳng bằng metyletylketon hoặc xylen hay dung môi tương đương. - Mỗi mẫu thử c ầ n ít nhất hai tấm phẳng, quá trình tạo tấm mẫu thử như sau: Đặt khuôn lên trên bề mặt tấm ph ẳ ng căn chỉnh đồng tâm, sau đó đổ mẫu thử (hoặc hỗn hợp mẫu thử đã trộn đều trong vòng 5 min thành một hỗn hợp đồng nhất) từ từ vào khuôn sao cho tránh tạo bọt khí. Dùng thước kim loại tạo phẳng b ề mặt ngang bằng với mép trên của cạnh khuôn để tạo chiều dày đồng đều giữa các tấm mẫu thử. Tiếp tục tiến hành tương tự để tạo các tấm mẫu thử sau. 6.2. Nếu thời gian không dính bề mặt chưa biết thì sẽ tiến hành thử trước với một tấm mẫu thử như sau: dùng mành polyetylen quấn xung quanh đ ầ u ngón tay rồi chạm nhẹ lên bề mặt tấm mẫu thử, cứ một khoảng thời gian xác định theo Bảng 1 thì chạm lên bề mặt tấm mẫu thử tương ứng ở các vị trí khác nhau. Sau khi chạm lên bề mặt tấm mẫu thử, ngay lập tức nhấc lên và kiểm tra xem mảnh polyetylen có kéo theo mẫu thử lên hay không. Nếu mảnh polyetylen không kéo theo mẫu thử thì quá trình kiểm tra với tấm mẫu thử trước đã được hoàn thành. Bảng 1 - Tóm tắt khoảng thời gian thử nghiệm 10 min đ ầ u, 1 min thử một lần 10 min tiếp theo, 2 min thử một lần 160 min tiếp theo, 5 min thử m ộ t l ầ n Tổng thời gian thử nghiệm 10 min 20 min 3 h CHÚ TH Í CH: Thông tin về thời gian không dính bề mặt có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc in trực tiếp trên bao bì sản phẩm sẽ giúp cho việc kiểm tra nhanh hơn. 6.3. Sau khi tiến hành theo 6.2 sẽ sơ bộ xác định được khoảng thời gian không dính bề mặt, lúc đó mới bắt đầu thử chính thức. Trải mảnh polyetylen lên một nửa bề mặt mẫu thử ở thời gian thích hợp và đặt từ từ quả cân lên trên mảnh polyetylen rồi để yên trong 30 s. Ngay sau đó, nhấc quả cân ra khỏi mảnh polyetylen rồi dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kéo từ từ mảnh polyetylen lên theo góc kéo 90° so với bề mặt ngang tấm mẫu thử với tốc độ không đổi là 25 mm /15 s (Hình 1). 6.4. Nếu mảnh polyetylen không hoặc hầu như không dính s ilicon thì lặp lại phép thử theo 6.3 trên tấm mẫu chưa thử. Hình 1 - Các giai đoạn của quá trình kiểm tra thời gian không dính bề mặt 6.5. Nếu mảnh polyetylen cũng không dính s ilicon thì ghi lại thời gian thử nghiệm từ thời điểm mẫu thử trong khuôn được gạt ph ẳ ng cho đến khi kéo mảnh polyetylen lên. 6.6. Khi thử theo 6.3 hoặc 6.4, nếu mảnh polyetylen còn d í nh s ilicon thì chờ thêm một nửa khoảng thời gian quy định giữa hai lần kéo tấm polyetylen lên thuộc khoảng thời gian thử nghiệm rồi lặp lại phép thử từ 6.3 trên các tấm mẫu chưa thử cho đến khi mảnh polyety l en không d ính s ilicon khi thử theo 6.4. 6.7. Nếu thời gian không dính b ề mặt g ầ n đúng đã bi ế t trước thì chọn thời gian thử nghiệm phù hợp với thời gian không dính bề mặt định trước, rút ngắn đi một khoảng thời gian bằng khoảng thời gian quy định giữa hai lần kéo tấm polyetylen lên thuộc khoảng thời gian thử nghiệm để bắt đầu tiến hành thử s ơ bộ từ đây. Phép thử sơ bộ và chính thức được tiến hành như mô tả ở trên. 6.8. Khi thử theo 6.7, nếu mảnh polyetylen không dính s ilicon th ì lại bắt đ ầ u tiến hành thử sơ bộ trên tấm mẫu chưa thử ở khoảng thời gian thích hợp ngắn hơn. 7. Tính kết quả Thời gian kh ô ng dính bề mặt của mẫu thử là khoảng thời gian được xác định theo 6.5, t í nh theo phút, chính xác đến 1 min, 2 min hoặc 5 min tương ứng với khoảng thời gian đã cho giữa hai l ầ n kéo tấm polyetylen lên. 8. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 9 của TCVN 8267-1 : 2009.